378 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



La composition de cet acier, d'a|-.rès les analyses du Bureau d'essai de 

 l'Ecole des Mines, était la suivante : 



Carbone 0,37 



Manganèse ] ,06 



Silicium 0,17 



Pliosphoie o, i4 



Soufre o,o4 



La formation de ces bandes de composition variable n'est pas due 

 exclusivement au phosphore; elles peuvent être provoquées, en l'absence 

 du phosphore, par la présence de tout autre corps soluble dans la ferrite et 

 incapable de se difTuser, ou ne le faisant que très lentement. C'est le cas du 

 silicium, du manganèse, du nickel et du chrome. ïls donnent des bandes 

 d'autant plus accusées que leur présence modiiie davantage l'altérabilité 

 de la ferrite au réactif, l'augmentant comme le manganèse, ou la diminuant 

 comme le phosphore, le silicium, le nickel et le chrome et, en outre, que la 

 ségrégation de l'élément en question a été plus considérable au moment de 

 la solidification, ou accidentellement exagérée par un défaut de mélange 

 dans la poche de coulée. 



En fait, presque tous les aciers, môme ceux de bonne qualité, présentent 

 à des degrés divers, après le travail qu'ils ont subi, cette structure striée. 

 Les différences de qualité des aciers, dont la composition chimique moyenne 

 est semblable, doivent tenir en grande partie aux écarts plus ou moins grands 

 de composition des zones voisines. Cette hétérogénéité générale des aciers 

 donne l'explication de quelques faits bien connus, comme l'amélioration de 

 qualité obtenue par un corroyage très accentué ou par des recuits prolongés, 

 toutes conditions qui facilitent l'homogénéisation des corps difficilement 

 difTusables, ou encore par le choix d'une température convenable de coulée, 

 qui réduit au minimum les dimensions de ces régions de composition 

 différentes juxtaposées au moment de la solidification. Plus les cristaux 

 de première consolidation sont volumineux, plus aussi les régions inter- 

 médiaires, où s'achève la solidification des eutectiques, ont des dimensions 

 considérables, 



11 semble donc que l'emploi du réactif de Slcad permet d'atteindre un 

 nouveau facteur de la qualité des aciers et vient compléter très utilement 

 les renseignements déjà fournis par l'analyse chimique et l'examen micro- 

 graphique ordinaire. 



